( "43 ) 

 j'ai surtout à témoigner ici ma reconnaissance à tous ceux de nos savants 

 confrères auxquels j'ai eu si souvent recours, soit pour m'éclairer de leurs 

 conseils, soit pour obtenir un libre accès dans nos grandes collections pu- 

 bliques de l'École des Mines, du Muséum et du Collège de France. 



» Glace deSaint-Gobain. — Un parallélipipède rectangle, d'une épaisseur 

 de io mm ,o57, a été taillé dans un morceau très-pur, présentant une densité 

 de 2,5 1 4 et un indice de réfraction de i ,528 pour la lumière jaune. 



» La dilatation cubique conclue de la dilatation linéaire, en la multi- 

 pliant par 3, a été trouvée, pour Q = 4o degrés, 



a C fl U = 4 o = °> 00002331 - ff = 4-74- 



» Diamant (cristallisant dans le système régulier ou cubique). 



m Écbantillon très-limpide coloré en jaune et taillé en brillant, du poids 

 de i gr ,o,4» de la collection du Muséum. 



» Dans une précédente communication [Comptes rendus, t. LX) j'ai 

 signalé la valeur très-faible de la dilatation du diamant, et son décroisse- 

 ment rapide avec la température, en sorte que l'on est conduit à regarder 

 comme très-probable l'existence d'un maximum de densité pour cette sub- 

 stance vers — 4o degrés. L'Administration du Muséum ayant bien voulu 

 me confier encore la belle pierre sur laquelle avaient porté les premières 

 expériences, j'ai pu l'étudier de nouveau dans des conditions d'exactitude 

 bien supérieures; voici les résultats obtenus : ils diffèrent peu des premiers, 

 eu égard à la très-faible dilatation de la substance, mais leur valeur est plus 

 certaine. 



» L'épaisseur du cristal était o, mm ,625; 



cub. 2 f, i« / Q 



a. . =o,ooooo:554. —T = q.5i. 



» Le point où la dilatation doit être nulle, c'est-à-dire le maximum de 

 densité, serait à — ^2°, 3. 



» Protoxpte de cuivre (cristaux appartenant au système régulier). 



» Dans les premières expériences que je viens de rappeler, j'avais ob- 

 servé, sur des cristaux très-purs de cuivre oxydulé de Cbessy, une dilatation 

 plus faible encore et plus rapidement décroissante que pour le diamant; en 

 sorte que l'existence d'un maximum de densité devenait plus probable 

 encore pour cette substance et devait se rencontrer à une température voi- 

 sine de zéro, c'est-à-dire peu éloignée de celles sur lesquelles avaient porté 

 les observations. Le grand intérêt offert par cette substance m'a engagé à en 



149.. 



